DE L’ARGENT. 
17 
qu’elles étaient à moitié séchées, elles ont été soumises à une forte pression 
dans un moule de métal, afin de les durcir et de rendre le phosphale 
basique le plus cohérent possible. Après leur dessiccation à la température 
ordinaire, puis à l’étuve à air chaud, je les ai rougies à blanc pour en élimi¬ 
ner, le plus possible, le sodium que le phosphate basique, même artificiel, 
retient avec une grande persistance. 
L’argent pulvérulent s’est fondu sans se couvrir de la moindre tache ; mais 
le métal ayant été porté à température très élevée dans le dard aërhydrique 
oxydant, s’est couvert d’un givre jaune, cristallin, d’oxyde d’argent, dispa¬ 
raissant instantanément dans le dard rendu réducteur et reparaissant après 
peu d’instants dans le dard oxydant. J’ai constaté du reste en répétant l’ex¬ 
périence sur plusieurs échantillons d’argent, et notamment sur de l’argent dis¬ 
tillé et sur de l’argent de l’électrolyse, chauffés préalablement dans l’hydro¬ 
gène, que l’apparition d’un givre cristallin jaune à la surface d’un sphéroïde 
aplati de l’argent porté au blanc dans un dard oxydant et la réduction de ce 
givre dans le dard réducteur, est un des caractères du métal pur saturé 
de gaz oxygène. Dans un dard oxydant, l’argent se conduit donc comme le 
mercure pur porté, dans l’air, à son point d’ébullition. En effet, le mercure, 
après avoir absorbé l’oxygène de l’air, se couvre d’un givre cristallin, vio¬ 
lacé, d’oxyde mercurique. 
J’ai ensuite laissé se refroidir et se solidifier lentement l’argent dans le 
dard aérhydrique que j’avais rendu réducteur, afin d’enlever, autant que 
possible, l’oxygène que le métal avait dissous pendant la fusion. 
Je reviendrai plus loin sur les recherches que j’ai instituées pour consta¬ 
ter la présence de gaz : 
1° Dans le métal grenaillé en le coulant dans l’eau; 
2° Dans le métal grenaillé chauffé au rouge dans l’hydrogène; 
3° Dans les culots solidifiés au sein d’un courant réducteur; 
4° Dans les culots solidifiés chauffés au rouge dans un courant d’hydro¬ 
gène. 
Désirant me procurer, par la méthode modifiée, une quantité suffisante 
d’argent pour m’assurer s’il est possible d’obtenir, à l’aide du métal pulvé¬ 
rulent, fondu dans un flux de chlorure de calcium pur, un lingot privé 
Tome XLIX. 3 
